184 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



MnO, undertiden med lidt CaO, paa samme maade som CaO- 

 sinojulosilikatet, kan krystallisere ud i ftelleskab med en vis 

 procent AUOj-silikat. — For denne hypothese tåler det mo- 

 ment, at olivinslagger med ikke ganske forsvindende AI0O3- 

 gelialt lejlighedsvis synes kun at indeholde en meget ringe 

 procent glas, naar smeltemasserne ligger nser singulosilikat. 

 Sikre slutninger kan ikke noget sted dragés, da de olivinförende 

 slagger af det nys nsevnte surstofforliold aldrig indeholder no- 

 gen sairdeles betydelig Al203-gehalt. 



I de basiske slagger bar mange, muligens endog de fleste, me- 

 tallurger tsenkt sig lerjorden som syre, fungerende ved siden af 

 kiselsyren og dannende förbindelser, som man opförer med navnet 

 aluminat. — I dette arbejde er paavist, at denne opfatning i alle 

 fald delvis er korrekt. Det aluminat, som danner sio-, er bestandii»: 

 identisk med naturlig spinel; det er altsaa, for at benytte den 

 metallurgiske bensevnelse, et »tri-aluminat». Betingelserne for, 

 at et saadant skal kunne existere, har vi tidligcre tilstrsekke- 

 1ig detailleret gjennemgaaet (se pag. 153 — 164). — - Vi vil ber 

 kun minde om, at spinel til dato ikke er kjeudt i masovns- 

 slagger med surstofforliold över 1 : l.oo, videre, at det n^evnte 

 mineral kun dannes, naar der kan finde sted en massevirkning 

 mellem AI0O3 og MgO eller andre RO-baser, hvortil lerjorden 

 liar staerk afiinitet. Ikke paa noget sted bar den liele AI.1O3- 

 msengde medgaaet til at konstituere spinel; i vore aualvser 

 no. 128 — 133 er saaledes, for at naivne et exempel, forbrugt 

 til aluminat-dannelsen kun resp. 50, 48, 35, 28, 19 og 29 % af 

 liele den forliaanden-vserende lerjordsmsengde. Grunden til dette 

 forhold maa rimeligvis fornemmelig vasre at söge i, at lerjordsge- 

 halten i moderluden aftager, eftersom aluminat udskilles ; masse- 

 virkningen svaekkes fölgelig lidt efter lidt. — De mineraler, som 

 liar krystalliseret ud efter spinel, nemlig i alm. iiiclilitli og gelile- 

 nit, er, som tidligere omtalt, rimeligvis at opfatte som dobbelt- 

 forbindelser mellem et RO-silikat paa den ene side og et AI2O3- 

 silikat paa den anden ; lieraf sluttes, at rest-procenten af ler- 

 jorden i den oprindelige smeltemasse formentlig paa vanlig vis 

 maa liave vaeret knyttet til 810.,, ikke til RO. 



I benbold til alle de ber omliandlede iagttagelser og ud- 

 viklinger skal vi forsöge at give oplysning om den maade, 

 livorpaa det saakaldte »surstofforliold > bör beregnes. — I smelte- 

 masser, som indebolder mere SiO,, end surstofforliold (naar 

 AI2O3 i sin liellied medtages blandt baserne) = ca. 1:1. 10 — 



